648 
Z. Weyberg. Ueber einige spinellartige Verbindungen. 
einen Niederschlag, der nach dem Glühen 0,175 g wog. In dem 
weiter geglühten Lithiumchromat, allmählich nach der weiteren 
Zersetzung , erscheint der oben beschriebene Chromit , wobei die 
mikroskopische Kontrolle zeigt, daß seine Entstehung ein Re- 
sultat der Addition des Lithiumoxyds zu den ausgeschiedenen Kri- 
ställchen Cr 2 0 3 ist. In einer lange geschmolzenen Masse des 
Lithiumchromats zeigt das Mikroskop grüne prismatische Kri- 
ställcheu des Cr 2 0 3 , die mit braunen oktaedrischen Kriställchen 
Li 2 Cr 2 0 4 überzogen sind. 
Bei den Versuchen des Sclimelzens des Kaolins mit einem 
großen Überschüsse des Kaliumchromats bei Gegenwart von Cal- 
ciumoxyd erhielt ich die in den Säuren zersetzbaren farblosen 
Alumosilikate und einen grünen prismatischen Calciumchromit 
CaCr 2 0 4 . Nadelaitige Kristalle dieser Verbindung von einer Länge 
gegen 0,18 mm und von verschiedener Dicke sind sehr wenig durch- 
sichtig (Photographie Fig. 2), stark pleochroitisch (c gelblichgrün, 
a bläulichgrün), löschen das Licht gerade aus, die Achse c ist die 
Richtung der kleinsten Elastizität. Die Enden sind bald stumpf, 
bald scharf, an den scharfen Enden sieht man manchmal nur zwei 
pyramidale Flächen. Infolge ihrer nadelartigen Form liegen sie 
in der Ebene des mikroskopischen Präparats bloß mit der Achse c, 
es ist also unmöglich, ihre Symmetrie näher zu studieren. Ihre 
chemischen Eigenschaften sind denen der Spinelle ähnlich. Die 
Säuren zerlegen sogar in der Siedetemperatur diese Verbindung 
nicht. Durch das Schmelzen mit KHS0 4 zerlegt sie sich sehr 
schwer, leichter durch das Schmelzen mit Soda, wobei sie sich zu 
Chromat oxydiert. Ihre Zusammensetzung ist folgende: 
Fig. 2. 
73,40 4823 1.01 73,10 
26,59 4748 1,00 26,90 
99,99 
100,00 
